Articolo sull'impiego dei refrattari\nSalvaSalva Refrattari per dopo\nIndustria Metalmeccanica e Della Installazione Di Impianti\nBreve storia dei refrattari\nG. Aliprandi, M. Cavallini\nINTRODUZIONE I refrattari sono prodotti appartenenti al mondo ceramico (inorganici, non metallici) aventi la caratteristica primaria di resistere alle alte temperature, ma anche a sbalzi termici, tensioni e aggressioni da parte di agenti solidi, liquidi e gassosi. Essi sono quindi i materiali idonei ed indispensabili per la costruzione ed il funzionamento di forni di ogni tipo, ad esempio, per la metallurgia, fin dallet del bronzo, migliaia di anni or sono. E come nel corso dei secoli progredita la tecnologia dei forni e dei processi che avvengono in essi (fusione di metalli e di vetri, cottura di calce, cementi e ceramiche, per citarne solo le principali), cosi progredita la tecnologia dei refrattari la cui fabbricazione, negli ultimi due secoli circa, si trasformata in industria. Ma, anche se trattasi di materiali fondamentali per i prodotti della civilt umana, i refrattari sono generalmente ignorati dal grande pubblico ed anche dalle storie dellevoluzione industriale; una sorta di industria nascosta o, secondo un assioma americano: lindustria dietro tutte le industrie, ed solo da meno di due secoli che i tecnici sinteressano con cura sempre maggiore ai materiali con cui sono costruiti i loro forni. Ma, mentre per tutte le industrie del fuoco (cottura o fusione), come la ceramica e le sue vernici, la vetreria e la metallurgia, ci sono pervenute testimonianze numerosissime della loro storia, poche tracce ci sono rimaste dei recipienti in cui venivano realizzate e dellinsieme dei materiali resistenti al fuoco, se non la descrizione ed i pochi reperti dei forni che con essi si costruivano. N il caso di sorprendercene, poich il dispositivo di fusione e di cottura, consumato dal fuoco e dalle materie fuse, scomparso (nella maggior parte dei casi) ed i suoi elementi costitutivi sono andati dispersi. Ci sono rimasti, per la loro stabilit chimica, taluni prodotti fusi ad alta temperatura, ma non il crogiolo che li aveva contenuti. Cos i materiali refrattari hanno avuto nella loro funzione la causa essenziale della loro distruzione, per cui, solamente seguendo levoluzione degli oggetti ottenuti per cottura o fusione, possiamo ritrovare sporadicamente la traccia storica dei recipienti nei quali furono prodotti. Ci spiega perch, quando gi le arti del\nG. Aliprandi, M. Cavallini Dip. ICMMPM Universit di Roma La Sapienza\nfuoco avevano raggiunto unevoluzione che abbondantemente descritta nella Grande Enciclopedia (1751-1772), Diderot dava dei refrattari una definizione cos poco precisa: .delle sostanze che non fondono, o che per lo meno fondono molto difficilmente. Si chiamano anche pietre refrattarie quelle che per effetto del fuoco non possono trasformarsi n in calce, n in vetro, .. Se si tiene conto delle conoscenze termiche elementari e della povert dei combustibili che si usavano, non certo il caso di meravigliarsi. Finch non si riusciti a raggiungere e mantenere temperature stabili dellordine di quella di fusione del ferro (1538 C), ci si fermati a quelle di oro, argento e rame, per le quali era sufficiente un forno rivestito di blocchi di quarzo tagliati, di argille pigiate e di comuni mattoni di argilla scelti in modo sommario. Non esistevano quindi le preoccupazioni sulla refrattariet, sulla contrazione, sulla porosit, sulle postvariazioni di dimensioni, n per nessunaltra delle caratteristiche che ossessionano il tecnico moderno. I nostri antenati dellet del bronzo, i loro discendenti dellantichit, del Medio Evo e dei tempi moderni, fabbricavano\nTabella 1 Cronologia dei processi ceramici (da NORTON). PROCESSO\nceramiche cuocenti a temperature relativamente basse, vetri con forti quantit di fondenti e metalli affinati in modo imperfetto. In siderurgia avevano difficolt a trattare il bagno liquido e le tecniche delle alte temperature ad esso conseguente. Fu necessario giungere alla met del XVII secolo, con la fusione del ferro in forni a crogioli funzionanti a riverbero ed alla seconda met del XIX secolo, con luso del recupero di calore (Siemens), dei convertitori pneumatici e, poi, dei diversi forni elettrici, perch si sviluppassero le esigenze della tecnica moderna, orientata verso temperature elevate, con luso di refrattari migliori, differenti e dimpiego specifico. Laffermarsi di questo nuovo indirizzo nella produzione ha imposto unestesa gamma di prodotti refrattari, la cui fabbricazione divenuta una tecnica delicata. Essi cos, dopo aver progredito modestamente e silenziosamente nel corso della storia, si sono rivelati come il prodotto di una tecnica scientifica che deve rispondere alla domanda sempre pi esigente dei consumatori. Le tabelle 1 e 2 evidenziano infatti il lentissimo progresso della tecnologia refrattaria. In pratica, fino al 1800 circa,\nPERIODO PRIMO UTILIZZO circa 7000 circa 5000 circa 5000 circa 3000 circa 2500 circa 1000 circa 500 circa 100 circa 1500 circa 1700 circa 1740 circa 1750 circa 1770 circa 1780 circa 1800 circa 1839 circa 1850 circa 1850 circa 1857 circa 1890 circa 1910 circa 1920 circa 1921 circa 1930 circa 1940 circa 1940 circa 1950 circa 1960 a.C. a.C. a.C. a.C. a.C. a.C. a.C. d.C. d.C. d.C. d.C. d.C. d.C. d.C. d.C. d.C. d.C. d.C. d.C. d.C. d.C. d.C. d.C. d.C. d.C. d.C. d.C. d.C.\nFormatura a mano Decorazione a graffito Decorazione con barbottina Uso della ruota Formatura in stampi ceramici cotti Cottura in forni a cielo aperto Cottura in forni chiusi Cottura in forni a camere Formatura in stampi di gesso Formatura con calibro Formatura a colo Riproduzione delle decorazioni Decorazione con indoratura Estrusore a vite Decalcomanie Cottura in forno a tunnel (prod. ind.) Filtropressa Pressatura a secco Forno circolare Hoffmann Mulino a palle Separatore magnetico del ferro Estrusore a vite con sottovuoto Forno a tunnel muffolato Calibratura automatica Flottazione del feldspato Pressatura isostatica Forno a rulli Macchina formatrice di rulli ceramici\ngli unici refrattari utilizzati furono i silico-alluminosi (fireclay), a base di argilla, anche perch fino ad allora non erano disponibili forni idonei per la cottura di silice, magnesite, ecc., come si evince anche dalle energie richieste per la sinterizzazione di tali prodotti (tab. 3). Se dunque fino al 1820 circa si costretti a cercare levoluzione dei refrattari nel progredire delle arti del fuoco, da quel periodo ad oggi non mancano invece gli elementi necessari per raccontarne la storia; ecco perch questo studio comprender due capitoli assai disuguali per valore intrinseco e per spazio di tempo a cui si riferiscono, poich luno andr dalla preistoria fino al 1822, mentre laltro, riguardante quasi due secoli, descriver il sorgere e lo sviluppo in pi rami dei refrattari nellepoca contemporanea, col conseguente affermarsi dellindustria dei materiali refrattari come una diramazione attiva e nobile della ceramica. DALLA PREISTORIA AL 1822 GLI ANTICHI FORNI La storia dei refrattari inizia con luso di pietre naturali sagomate e raccolte a formare un focolare e si evolve con lintroduzione di argille plastiche per riempire e raccordare strutture lapidee, formare le pigiate, o costruire mattoni e manufatti, come i crogioli per contenere il metallo fuso, o le tubiere per soffiare aria nellinterno del forno. Le argille refrattarie tipicamente usate nellantichit erano ad alto tenore di silice, quindi compatibili con scorie metallurgiche di tipo acido e con masse vetrose. Tutte le analisi mineralogiche dei reperti argillosi ricuperati indicano una predominanza di quarzo (alfa e beta) e discrete quantit di illite e feldspati. Date le relativamente basse temperature dei forni si ha assenza di tridimite e cristobalite, nonch di mullite. Trattasi quindi di argille secondarie e pertanto non di tipo caolinitico che sono pi refrattarie, ma anche di pi difficile lavorazione perch poco plastiche. E da presumere molto verosimilmente che, date le dimensioni ridotte dei forni antichi, il rivestimento refrattario fosse costituito da una pigiata (ramming) argillosa, pestellata in loco dopo averla inumidita. Tra laltro, i mattoni avrebbero presentato difficolt di installazione date le dimensioni ridotte dei forni ed inoltre la massa plastica doveva essere economicamente pi vantaggiosa per gli impianti che venivano demoliti dopo ogni processo. Questo non significa che non si producessero mattoni: sono stati trovati in Egitto mattoni prodotti vari millenni prima dellera volgare. E soltanto nel 1822 che gli studi di William Weston Young sui primi mattoni di silice aprono lera dei nuovi refrattari a\nTab. 2 Sviluppo dei refrattari diversi dai silicoalluminosi.\nPERIODO TIPI DI REFRATTARI 1806 1822 1880 1893 1899 1913 1916 1920 1932 1950 c. Primo utilizzo della magnesite (in crogioli con argilla) Silice utilizzata nei forni a riverbero Minerale di cromo utilizzato come refrattario Primo brevetto per prodotti isolanti Invenzione del carburo di silicio Utilizzo dei mattoni di dolomite Magnesite dallacqua di mare Allumina fusa Inizio produzione refrattari elettrofusi Utilizzo dei mattoni di cromo-magnesite Inizio produzione fibre refrattarie\nTab. 3 Energia occorrente per la produzione dei refrattari.\nENERGIA RICHIESTA MJ/kg GJ/m3 Mattone magnesite cotto Mattone dolomite bonificato Mattone magnesio cromite cotto Mattone magnesio cromite chimic. legato Mattone silice cotto Mattone super alluminoso cotto Mattone silico alluminoso cotto Gettata super alluminosa Gettata silico alluminosa Pigiata siliciosa Fibra ceramica 19.2 12.0 13.2 10.0 14.3 11.8 6.2 4.0 3.3 0.2 35.0 53.8 34.8 39.7 31.0 27.5 33.0 14.3 11.6 7.9 0.3 3.1\nrompere la solitudine storica dellargilla refrattaria. Metallurgia Prima fra le arti pirotecniche elaborate in epoche preistoriche fu certamente la ceramica, seguita a breve distanza dalla metallurgia mentre la fabbricazione del vetro dovette essere scoperta pi tardi. Rientrano nelle operazioni di pirometallurgia tanto i trattamenti preliminari sul minerale, come larrostimento dei solfuri (ad esempio, blende, galene, calcopiriti), quanto la fusione o la rifusione di metalli allo stato nativo o di rottami, nonch, infine, i trattamenti di metallurgia estrattiva vera e propria, con la produzione di materiale metallico a partire da una materia prima mineraria. Questi ultimi processi sono in genere quelli pi impegnativi per forni e refrattari, ed in ordine crescente di difficolt a partire dai metalli facilmente riducibili, come oro e argento, per finire a quelli pi stabili, come rame, stagno, zinco e ferro. Levoluzione delle tecniche metallurgiche nel mondo occidentale schematizzata nei tre tipi di forni riportati in figura 1. Le reazioni avvengono per intimo contatto tra il minerale, il carbone (entrambi ben frantumati, ma non polverulenti) ed il vento, cio laria soffiata nel forno. Con riferimento alla siderurgia, va operata una distinzione storica tra i processi che producono direttamente ferro dal minerale e quelli, sviluppati in Europa alla fine del Medio Evo, che introducono una doppia lavorazione, con produ-\nzione prima di ghisa e poi di ferro: i primi prendono il nome di processi di fabbricazione diretta, i secondi sono classificati come indiretti. I processi siderurgici diretti sono caratterizzati dal non raggiungimento delle temperature di fusione del ferro e dall'ottenimento di un prodotto allo stato solido. La terminologia italiana sui forni ha alcune ambiguit perch viene in genere utilizzato il termine bassofuoco per indicare forni di riduzione diretta sia del tipo a catino, a scodella, a pozzo, a bacino (figura 1 a) che evolvono con una copertura a cupola, sia del tipo a tino, a manica (figura 1 b). Laltoforno di figura 1 c, caratterizzato da uno sviluppo in verticale, permette il raggiungimento di temperature molto maggiori e condizioni di produzione pi spinte dei bassifuochi; il rivestimento interno refrattario dei forni a manica od a tino prende il nome di "canicchio", termine che stato usato per secoli per individuare lintera struttura. La geometria cilindrica dei forni indicati in figura stata adottata solo per semplicit di disegno; i forni a canicchio hanno, ad esempio, pianta rettangolare e profili a tronchi di piramide. Nei bassifuochi, quantit finite di minerale e carbone venivano fatte reagire per ore ed ore ad alta temperatura per produrre limitate quantit di massello di ferro destinato ad essere estratto e lavorato per deformazione plastica: lottenimento di un semilavorato o di un manufatto utile richiedeva un successivo lungo e faticoso lavoro di martello o di maglio da alternare a continui riscaldamen-\nFigura 1 Schema di funzionamento dei forni di riduzione dei minerali di ferro, soffiati con mantice. Dallalto verso il basso sono schematizzati: a) Bassofuoco a pozzo b) Bassofuoco a tino c) Altoforno\nFigura 2 Forno di riduzione diretta del minerale di ferro su modello etrusco in una campagna di archeologia sperimentale. Nel riquadro in basso si vede il massello estratto ancora rovente alla fine della giornata. Foto Carla Lupi.\nFigura 3 A sinistra: apertura del forno di figura precedente. A destra si vede la fase liquida che fuoriesce, costituita dalle scorie. Il massello dovr essere estratto successivamente, dopo parziale apertura del forno. Foto Carla Lupi.\nti alle temperature utili per la lavorazione. Per aumentare lefficienza di utilizzazione del calore prodotto, i forni si sono sviluppati in altezza, con il prolungamento del catino in una manica, aumentando cos la quantit di minerale trattato. In tal modo il calore prodotto dalla combustione schermato, non si disperde nellambiente e viene meglio utilizzato il calore sensibile dei fumi che, uscendo dallalto, preriscaldano la carica di minerale e carbone che sta scendendo verso il basso. Nella parte inferiore del\nforno si va accumulando il massello costituito da metallo ridotto mischiato con parti pi o meno consistenti del minerale di partenza che non stato ridotto. Il massello deve essere estratto dal forno aprendo, se del caso, un accesso con parziale distruzione delle pareti. Prima o durante lestrazione del massello pu verificarsi leventuale fuoriuscita di scoria fusa: tra i forni pi antichi si fa differenza tra quelli che prevedevano la fuoriuscita della scoria e quelli che invece trattenevano sia scoria che prodotto me-\ntallico. La formazione di una scoria fusa permette in teoria di avere un prodotto metallico pi pulito per la maggiore facilit di separazione tra un liquido ed un solido spugnoso piuttosto che tra due fasi allo stato solido. Aumentando laltezza del forno a manica si ottengono dei miglioramenti progressivi nella quantit (e qualit) del prodotto, anche se a spese di una crescente difficolt di soffiaggio e di gestione dellimpianto. Questa evoluzione legata alle tradizioni locali perch il bassofuoco etrusco, ricostruito nelle figure 2 e 3, era gi dotato di un tino, mentre il bassofuoco alla catalana, che sopravvive fino a tutto il XIX secolo, anche se per produzioni di nicchia, ne era sprovvisto. Le prime attivit siderurgiche in Italia sono fatte risalire alla fine del II millennio od allinizio del I, localizzate nelle regioni ioniche in contatto con il mondo greco. Risalgono al IX e VIII secolo a.C. i pi antichi manufatti reperiti in tombe collegabili al mondo etrusco. La siderurgia etrusca sfrutta principalmente, ma non esclusivamente, il minerale elbano che risulta facile da lavorare e localizza le attivit di estrazione del metallo prima sullisola stessa e poi sul litorale toscano dirimpettaio. I cumuli di scorie siderurgiche stratificati sui litorali del golfo di Baratti hanno permesso di ricostruire alcuni aspetti della siderurgia, ascrivibili al III secolo a.C.. I reperti archeologici testimoniano la parte bassa del focolare e degli eventuali canali di colata di metallo e/o scorie, mentre la parte alta pu essere solo ipotizzata. Il metodo di fabbricazione del ferro per riduzione diretta del minerale si riallaccia, nellItalia del Medio Evo, alle tradizioni etrusco-romane per quanto riguarda le materie prime utilizzate, ma su un tipo di forno senza tino, di dimensioni diverse da zona a zona, e riferibile al modello catalano che rappresenta lultima evoluzione storica prima del definitivo abbandono nel XIX secolo. Prendendo come riferimento la variante catalano-ligure, si riporta la descrizione del forno dellingegnere Candido Baldracco nel 1847. Questo focolare detto dai ferrieri pozza, fossa o fuoco, essenzialmente formato da quattro pareti. E desso stabilito sul suolo fra un massiccio in muratura di rozze pietre (il fucinale) e contro un grosso muro detto la crogna ossia del boccolare, ed ha uno spazio laterale coperto da una piastra in ferraccio (la banchetta), davanti alla quale lavorano i ferrieri. Chiamasi parte dei poggi o dellora la parete posta nel muro del boccolare ed a sinistra delloperatore; parte davanti o del maglio il lato a destra; parte del latteruolo o della mano il lato situato presso la banchetta, e parte di dietro o della cava il lato a questultimo opposto. I miglioramenti progressivamente apportati ai forni diretti in vista di un aumenla metallurgia italiana\nto della produzione (sia in termine di tonnellate al giorno che di resa di metallo estratto dal minerale) subiscono una brusca discontinuit quando nel bassofuoco a tino si raggiungono rapporti critici tra geometria/carica/soff iaggio, perch, allaumentare della temperatura nel forno, il prodotto non pi un massello spugnoso, ma si presenta allo stato liquido, si raccoglie sul fondo del forno e ne pu essere estratto assieme alla scoria anchessa liquida. E il principio di funzionamento di quello che prender il nome di altoforno, che rivoluziona alla fine del Medio Evo lintero processo siderurgico perch si raggiungono localmente temperature cos elevate da permettere la fusione del ferro che viene spillato, in maniera quasi continua, da un foro alla base del forno. Ma quello che esce non ferro puro (che richiederebbe una temperatura in situ superiore a 1538 C), ma ferro ricco di carbonio a formare la ghisa, che allo stato liquido a temperature inferiori a 1150 C. La rivoluzione nel processo profonda perch non ci sono pi interruzioni nella marcia del forno per estrarre il prodotto solido, ed occorre invece organizzare il lavoro che procede per mesi e mesi, senza soluzione di continuit. La produzione discontinua di 100-200 kg di massello in un ciclo di 10-12 ore viene sostituita da una fase di preriscaldo del forno, del tutto improduttiva, che pu durare alcuni giorni, cui segue la produzione vera e propria. Dal punto di vista del refrattario, per garantire la marcia regolare dellimpianto non pi possibile effettuare interventi di riparazione sul forno alla fine di ogni giornata, ma occorre disporre di materiali che resistano a lungo nelle parti pi calde del forno dove avviene la combustione del carbone e a contatto con il metallo e la scoria fusa. Ogni processo pirometallurgico comporta la formazione di una componente pi o meno omogenea, diversa e separata dal metallo, che prende il nome di scoria, o loppa nel caso dellaltoforno. La scoria una presenza inevitabile anche nei processi che prevedono la fusione del metallo, come in fonderia od in saldatura, quantomeno per la reazione dei metalli con lossigeno dellaria. Da sempre i metallurgisti gestiscono la formazione di scorie e cercano di condizionarne le caratteristiche di fluidit e di protettivit del bagno metallico, cos da sfruttarne gli aspetti positivi. Nella siderurgia moderna, la scoria una fase costituita prevalentemente da una miscela di ossidi, ed in piccola parte eventualmente di solfuri, che formano una soluzione, liquida alle temperature di processo. Nella metallurgia antica la situazione molto pi complessa per lignoranza di quanto avveniva nellinterno dei forni, sia in termini di temperature che di com-\nposizione chimica, tanto dei reagenti quanto dei prodotti di reazione. Non detto che le due fasi, metallo e scoria, abbiano avuto le condizioni per formarsi in modo completo e distinto, n che si siano separate se le temperature raggiunte sono state insufficienti per la loro fusione. Avendo come riferimento generico le scorie moderne, quelle antiche dei processi di riduzione dei minerali di ferro sono costituite dallo sterile del minerale di partenza; riconducibile schematicamente a silice SiO2 (scoria acida) e calce CaO (scoria basica), dalla parte del minerale utile che non stata ridotta per linefficienza dellimpianto (per forme e dimensioni o per cattiva gestione), dalle ceneri dei combustibili, da parti di metallo utile rimasto intrappolato e da eventuali fondenti deliberatamente aggiunti, come polvere di marmo, conchiglie triturate, ecc. La scoria pu interagire con i componenti delle pareti interne del forno con cui entra in contatto modificandone il profilo fino a consumarlo. Il materiale refrattario che costituiva e costituisce il rivestimento interno di ogni forno pirometallurgico e di ogni contenitore destinato a raccogliere il metallo fuso, deve essere compatibile da un punto di vista chimico con la scoria che si produce: il refrattario siliceo va bene per una scoria acida, ricca di silice, mentre il refrattario basico, dolomitico o magnesiaco, va bene per una scoria basica ricca di calce. Tra le scorie antiche di processi siderurgici facile trovare la fayalite (Fe2SiO4), che costituisce una scoria acida, liquida a temperature inferiori a quella di fusione del ferro con una buona fluidit gi intorno a 1200 C. Le raccomandazioni di Biringuccio sulla scelta dei refrattari per costruire il forno per fondere le miniere contemplano due soluzioni: HORA per far la manicha se debba cerchar dhauere pietre che resisti al fuocho assai come e la silice negra pizicata di biancho o peperigno, o certa pietra morta faldosa che e quasi mezza di talcho, & non potendo hauer di queste pigliare di quelle che piu resisteno, perche altrimenti li violenti li continui & longhi fuochi le mangiano & danno gran spesa al patrone, & gran fastidio & fadiga agli operanti che oltre a imbrattare lopera difficilmente condur la possano a perfettione, perche non tenendo fermi li termini dele forme degli adattamenti bisogna lassar lopera & spesso spesso rifarle. Pero non potendo far altro pigliarete dela migliore che vi porge la commodita o che la sperientia piu vinsegna che comprouandone molte, & e possibile chala giornata vi scontriate in vna che sia al bisogno anchor che in fatto non lhabbiate. I forni siderurgici italiani fanno spesso ricorso, per il rivestimento interno, ad uno scisto micaceo chiamato pietra Santa o pietra di Ruosina, reperibile nellen-\ntroterra della Versilia. Un riferimento ai refrattari con cui costruito lintradosso del forno di Vendeuvre in Francia si trova nel poema neolatino Ferraria del 1533: Infabricata quidem moles, quam nomine dicunt Fornacem, structa est saxis uulgaribus, intus Sunt silices duri, quibus est mirabile robur Visque resistendi flabris ignique uorarci Vetrerie Allorch i ceramisti vollero rendere impermeabili le giare e le anfore da loro fabbricate, si industriarono a creare un recipiente che potesse contenere delle vernici in fusione e resistere al fuoco: a ci risale linvenzione dei primi crogioli. Ora, approntare fornelli con blocchi di quarzo riuniti insieme per cuocere ceramiche oppure cavit rivestite con argilla per fondere un miscuglio di rame e di carbone di legna, un restare nei limiti di apparecchi sommari e di semplice funzionamento. Ma il crogiolo in cui devono essere fusi vernici o vetri un recipiente che richiede invece una tecnica gi assai pi difficile e propriet di resistenza ed impermeabilit che i popoli primitivi dovevano scoprire solo dopo un lungo periodo di empirismo. Occorre volgere la nostra attenzione allAsia Minore ed alla Mesopotamia per trovare gli inizi della fabbricazione di oggetti di vetro. A Ur (3 dinastia 2450 a.C.) si trovano dei centri di fabbricazione del vetro ed a Tell-Asmar, a nord-ovest di Bagdad, dei cilindri di vetro senza inclusioni (densit 2,463, indice di rifrazione 1,515). La tecnica della fusione e della lavorazione del vetro in Egitto si fiss in maniera definitiva a partire dallinvenzione della canna da soffiatore. Il pezzo di vetro pi antico, cui possa essere attribuita una data, fu trovato nella tomba di Amenhotep (1551-1527 a.C.) e si trova attualmente al museo di Oxford. Il famoso vaso di Sargon (722-705 a.C.) sulle rovine di Ninive considerato di origine egiziana, poich gli artigiani dellAsia Minore si erano installati in Egitto. Il vetro veniva fuso ed affinato in un crogiolo, scaldato dal di sopra, e raffreddava lentamente nel suo recipiente; poi era infranto e le schegge di vetro che se ne ricavavano venivano ridotte da abili artigiani in oggetti diversi, dopo un conveniente riscaldamento. Il tipo di crogiolo usato a Tell-el-Amarna, in Egitto, verso il 1370 a.C. per la fusione finale del vetro, era di forma cilindrica e misurava circa 17,5 cm di diametro esterno e 12,5 cm di altezza. Occorrer attendere il Medio Evo per trovare una descrizione veramente completa di un forno per la fabbricazione del vetro e nulla meno certo dellepoca e\ndel luogo in cui venne usata per la prima volta la canna del soffiatore. I vetrai dellAlessandria tolemaica furono celebri sotto il regno di Tiberio e lindustria del vetro fu introdotta in Roma, donde poi i prodotti romani vennero diffusi in tutto limpero, raggiungendo perfino labbazia di Westminster, per esempio nella tomba di Edoardo il Confessore. Al tempo di Plinio la vetreria divent popolare, ma i vetrai di Roma si associarono e furono (automaticamente) tassati da Alessandro Severo fino al regno di Aurelio, che annull la tassa del suo predecessore. Comunque, sotto i romani, la produzione del vetro sub una rivoluzione industriale che trasform lindustria del lusso (gioielli, gemme, amuleti) in unindustria utilitaria. Crebbe dunque considerevolmente la quantit di vetro da fabbricare, il crogiolo del gioielliere divenne un grande bacino per vetreria, scaldato lateralmente ed atto a resistere alle temperature di fusione, allattacco chimico ed al peso di una rilevante massa fusa. In quello che fu loccidente romano, la caduta dellimpero fu fatale. Le importazioni commerciali dallOriente fecero declinare la maggior parte delle sue industrie, fra le quali quella vetraria che cess di esistere. A Bisanzio larte del vetraio resta immobilizzata negli stili esistenti, avvalendosi per di un originale apporto di vetri colorati e del processo di stagnatura che fu introdotto in Francia ed in Gran Bretagna poco tempo prima delle crociate. Sempre in Oriente, i siriani adattarono la loro tecnica ai gusti dellIslam producendo splendide bottigliette, coppe e lampade smaltate che subentrarono agli oggetti primitivi delle loro vetrerie. Da allora nessun altro vistoso progresso sar acquisito prima che Venezia simpadronisca dellindustria del vetro per farne un monopolio gelosamente custodito. Venezia probabilmente aveva gi dei vetrai allepoca della sua fondazione verso la met del V secolo dellera cristiana. E certo che ne possedeva nel X secolo, ma solo attraverso gli editti ed i decreti che si susseguirono fra lXI ed il XV secolo possiamo rintracciarne la storia. Essi si proponevano unicamente di conservare allorgogliosa ed intraprendente citt il monopolio di unarte nella quale in seguito era destinata ad eccellere. La supremazia dei veneziani risiedeva nella squisitezza delle forme e nella purezza del loro vetro. Durante lXI secolo, un gruppo di Normanni, autorizzati ad installarsi ad Altare (presso Genova), vennero col raggiunti da alcuni veneziani fuggitivi ed impiantarono con essi una vetreria che lavor sul modello dell'arte veneziana. Non apprezzabile invece levoluzione del bacino di fusione del vetro. I forni disegnati da Neri nel 1612 assomigliano\nin maniera straordinaria a quelli usati nellAlessandria dei Tolomei, presso i vetrai siriani e nellImpero Romano. Nel XVII secolo i tedeschi contribuiscono al progresso dellarte vetraria introducendo la decorazione su vetro e gli smalti, gli inglesi ne migliorano la rifinitura, mentre i veneziani si arrestano alla bellezza delle forme. Nel 1675 lInghilterra crea il cristallo o flint e nel 1681 Newton sostituisce lossido di piombo con lossido di zinco. Il vetraio si fabbrica da s i crogioli da vetreria, come indicato da Diderot nellEnciclopedia: La terra per fabbricare biancastra o grigia senza mescolanza con altri colori: le terre gialle o rosse non sono buone. Si pulisce accuratamente questo materiale togliendo tutte le impurit. Si prende una parte di questa terra e la si fa cuocere. Successivamente, questa viene macinata e vagliata. Si miscela in una vasca una parte di terra grassa vagliata e pulita con una di terra cotta. Si versa dellacqua per dare una certa consistenza e la si calpesta con i piedi nudi per un certo tempo. Poi con una piccola pala di legno si rigira la miscela fin quando diventata ben plastica (e legante). Con tale miscela si fabbricano i crogioli: prima il fondo, pestellandolo, poi le pareti con il sistema a colombino. Questa descrizione sta a dimostrare che esisteva una sperimentata tecnica empirica, dalla scelta delle materie prime fino alla confezione del crogiolo. LEPOCA DELLE GRANDI SCOPERTE Partendo dai tempi pi remoti della preistoria e fino al 1822, sia nella ceramica, come nellarte vetraria e nella metallurgia, date le temperature non troppo elevate ci si accontentava di argille refrattarie allo stato naturale e di blocchi di quarzo tagliati per il rivestimento dei forni. A cominciare per dal XVIII secolo, laltoforno e certi forni da vetro costrinsero gli artigiani a scegliere, in modo indubbiamente empirico, ma sempre pi rigoroso, i refrattari adatti alle specifiche lavorazioni. Solo dunque col progredire delle grandi industrie si sentir la necessit di disporre di attrezzature per la fusione sempre pi resistenti e nascer finalmente e si svilupper su basi scientifiche una vera e propria industria dei refrattari. Da un iniziale artigianato quasi anonimo e confinato ai margini dellindustria del fuoco, essa si trasformer in unattivit considerevole e indipendente, articolata in importanti aziende produttrici, potentemente equipaggiate e coadiuvate da laboratori di controllo e ricerca di primissimo ordine: aziende e laboratori spesso costituiti dalle stesse industrie\nmetallurgiche o vetrarie. Dal 1822, e fino agli ultimi anni del XIX secolo, le esigenze dellindustria metallurgica da una parte e la nuova tecnica delle alte temperature dallaltra, provocheranno il perfezionamento dei prodotti argillosi e silicei, nonch la creazione di altri prodotti refrattari come la magnesite, la dolomite e la grafite. Tuttavia, per tutto quel secolo non si dest un interesse scientifico per la tecnologia dei refrattari, probabilmente per la difficolt di ottenere temperature elevate indispensabili al suo sorgere. Fu cos che dal 1890 e fino al 1910, delle 800 pagine annuali del Journal of the Iron and Steel Institute solo 5 o 6 pagine venivano dedicate ai commenti sulle ricerche nel settore dei refrattari. Questi resoconti, del resto, si devono ad autori tedeschi ed americani ed infatti nel 1918 F.I. Bywater pot constatare: Tutto o quasi tutto ci che risulta dalle prove serie degli inglesi nel campo refrattario stato fatto dai tedeschi. Sono autori tedeschi, come Ludwig, Bischoff, Cramer ed altri, i veri pionieri della tecnologia dei prodotti refrattari. Lepoca delle grandi scoperte, iniziatasi nel 1822 ed arrivata fino a noi praticamente senza nessuna sosta, pu essere suddivisa in 4 periodi. Primo periodo: 1822 1900. Fine del solo utilizzo dei refrattari argillosi; nascita ed uso di nuovi refrattari. Secondo periodo: 1900 1950. Inizio dellevoluzione della tecnologia dei refrattari e dei laboratori di ricerca e controllo. Terzo periodo: 1950 1980. Enorme sviluppo della tecnologia metallurgica e conseguente risposta del mondo refrattario; nascita della scienza ceramica e dei ceramici non tradizionali, o avanzati. Quarto periodo: 1980 ad oggi. Consolidamento ed affinamento dei risultati raggiunti; nascita delle problematiche relative ad ambiente e sicurezza. A partire dal XX secolo ebbe anche inizio la supremazia della metallurgia ferrosa nel consumo dei refrattari (fino al 60-61 % della produzione refrattaria) e se alla fine del XIX secolo la gran parte dellacciaio venne fabbricata al convertitore Bessemer e solo in minima parte al forno Martin Siemens (MS), allinizio del nuovo secolo questo rapporto si capovolse progressivamente a favore del forno MS che, con la sua pi grande capacit, richiede maggiori quantit di refrattario, soprattutto basico. Nello stesso periodo, lindustria del coke divenne il secondo consumatore di refrattari di silice. Primo periodo:1822-1900: nascita dei refrattari non argillosi In Europa a) Prodotti di silice Abbiamo visto precedentemente che, la metallurgia italiana\nsotto forma di massi tagliati, oppure di ganister (specie di pigiata silicea mescolata con la calce), la silice venne usata come refrattario molto tempo prima che fossero inventati i mattoni di silice agglomerati con la calce: Fire Stones oppure pierres feu. Si trattava dellunico refrattario allora conosciuto atto a sopportare le temperature elevate nella fusione dei primi acciai. Sino a quando non si fabbricarono i primi mattoni di silice, i crogioli erano rivestiti di ganister. Ci avvenne, come gi accennato, nel 1822, allorch Young cre in laboratorio i primi mattoni di agglomerato di silice e calce (questa data venne comunicata nel 1861 da Percy su Metallurgy). J. Holland scrisse nelle sue Note sullevoluzione dellindustria del ganister nel distretto di Sheffield del 1917: Siemens inizi contemporaneamente con Allen la produzione di mattoni servendosi delle rocce di Dinas, abbondanti nella valle del Neath. Macinarono la roccia e la mescolarono con piccoli quantitativi di argilla e di calce. Questi mattoni prodotti negli stabilimenti di Neath (1865) furono i primi mattoni di silice fabbricati. Disponendo di ganister sul posto, divenne evidente che i mattoni di silice potevano essere fabbricati anche nel distretto di Sheffield e Young (nipote di Allen) costru un piccolo forno e produsse i primi mattoni nel luogo ove poi sorse la Oughtibridge Silica Firebrick Co. Ltd. Ci avvenne nel 1858 o 59. Fu quella lunica fabbrica di mattoni di silice nel distretto di Shef f ield f ino al 1870, allorch Lowood fond la sua fabbrica a Deepoar ed inizi a sua volta la fabbricazione di mattoni di silice. Le prime storte da gas di silice vennero fornite dalla Oughtibridge a Manchester nel 1880 ed altre nel 1887 dalla Fleetwood. La parola Dinas proviene da Craig-yDinas, che si trova nella valle del Neath, nel Galles Meridionale. E un termine rimasto in uso nellambiente dei fabbricanti di mattoni di silice fino a met circa del XX secolo e, attraversando la Manica, si era diffuso nel resto dellEuropa. I sistemi di fabbricazione di questi mattoni di silice furono tenuti segreti per molto tempo; erano composti da roccia di Dinas macinata, con 1 % di calce e mescolata con un quantitativo dacqua sufficiente a dare una buona coesione mediante pressione in forme di acciaio. La loro cottura durava sette giorni in un forno intermittente, che cuoceva 32000 mattoni e consumava 40 tonnellate di carbone. b) I refrattari silico-alluminosi fino al 1900\nDurante tutto il XIX secolo i progressi, in massima parte empirici, furono rappresentati dalla scelta delle argille e dal miglioramento dei processi di preparazione e lavorazione, specialmente nel campo dei blocchi per bacini di forni da vetro. c) I prodotti di magnesite Il primo uso della magnesite quale refrattario venne segnalato da M. Grobert nel 1806. Descrisse la fabbricazione di crogioli di magnesite, ossia di magnesite siliciosa, agglomerata con argilla refrattaria, ed usati per la fusione del platino. Luso della magnesite nel rivestimento dei convertitori fu suggerito da Von Tunner nel 1860 e dieci anni dopo H. Caron descrisse un metodo per la fabbricazione di mattoni di magnesite. Nel 1881 Karl Spaeter trov la magnesite a Veitsch in Austria e venne cos iniziata la produzione su scala relativamente vasta. Ci interessante perch quando Sorel annunci nel 1867 la sua scoperta della reazione dellossicloruro di magnesio, che segn linizio della pavimentazione moderna, us magnesia calcinata di origine chimica, poich allora non si parlava ancora di minerali naturali. In precedenza i rivestimenti dei convertitori erano silicei, cio acidi, ma ben presto si pot constatare come fosse vano qualsiasi tentativo di utilizzare scorie basiche a causa della reazione con i rivestimenti refrattari suddetti. Nel 1860 Von Tunner e Gennar fecero prove con rivestimenti basici e suggerirono limpiego della magnesite. Per un certo numero di anni, mattoni per forni da puddellaggio vennero fabbricati nei pressi di Leoben con magnesite dolomitica e pare che abbiano dato buoni risultati. Data per la loro percentuale di calcio, questi mattoni manifestavano una tendenza ad idratarsi e facilmente si disintegravano a temperatura ambiente, a meno che non si riuscisse a proteggerli dallumidit. Frank prepar dei mattoni con una magnesite calcinata ma, senza successo commerciale. Nel 1866 H. Caron indic i vantaggi della magnesite, confrontandola particolarmente con i prodotti di silice, poich questo nuovo refrattario riduceva al minimo il sorgere di difetti e di soffiature nellacciaio fuso; egli riconobbe per che il costo troppo elevato ne sconsigliava e ne vietava addirittura luso. Una magnesite naturale del genere, che si poteva ottenere solo dalla Stiria o dallEubea, veniva infatti a costare 200 fr. oro la tonnellata resa in Francia. Due anni dopo per, il suo prezzo si ridusse a 70 fr. oro a Marsiglia ed a 100 fr. oro a Dunkerque, cos che le prospettive di\nimpiego si presentarono pi favorevoli. Non facile accertare se la magnesite adoperata nei primi esperimenti fosse stata preparata chimicamente (calcinazione di un ossido idratato o precipitato di carbonato di magnesio), oppure se fosse stata ottenuta mediante calcinazione di magnesite naturale. Le possibilit industriali dei grandi giacimenti di magnesite in Stiria non vennero pienamente riconosciute fino al 1880 da Karl Spaeter. Non appena lestrazione del minerale divenne pi facile ed economica, non tardarono a svilupparsi le sue applicazioni nella metallurgia, particolarmente nei nuovi processi siderurgici. Un annuncio pubblicitario su Stahl und Eisen del maggio 1882 informa che H.J.Vygen & Co., Duisburg, pu fornire pietre di magnesite (Magnesia Steine) nelle misure desiderate. Figurava anche la seguente analisi: MgO 94,42%; SiO2 3,79 %; Fe2O3 + Al2O3 1,78 %. Nel 1886, paragonando la magnesite della Stiria con quella dellEubea ed asserendo la loro superiorit nei confronti della dolomite, Zyremski assicurava che la magnesite poteva essere impiegata in contatto diretto con la silice nei rivestimenti composti dei forni. Faceva notare che, mentre la magnesite della Stiria veniva calcinata in forni a riverbero, la magnesite dellEubea veniva trattata in cubilotti od in forni a tino. d) La dolomite Dodat Guy Sylvain Tancrde Gratet de Dolomieu, nato nel 1750, scopr nelle montagne del Tirolo meridionale una roccia nuova che, assieme alle montagne stesse, il suo connazionale Saussure denomin con lo stesso eponimo: Dolomite. Numerosi autori, come J.W. Retgers, K. Spangenberg, A.L. Bradley, H.L.J. Backstrom, A.H. Jay, L.M. Parsons, si dedicarono dal 1891 al 1905 allo studio della natura, della classificazione e del comportamento al fuoco della dolomite, impiegata durante il XIX secolo con prudenza e senza importanti risultati. e) La cromite Secondo W. Donald il minerale di cromo venne impiegato ben prima del 1872 nei forni a riverbero austriaci sotto forma di blocchi tagliati dal masso. Ma i primi mattoni di cromo vennero fabbricati solo nel 1885 in Scozia. Lanalisi chimica assai variabile di questo minerale rende necessario parlare dei paesi dorigine, vale a dire: Gran Bretagna, Russia, Turchia, Sud Africa, Stati Uniti, Cuba, paesi balcanici, Filippine, Nuova Caledonia, India e Pakistan. Le acciaierie di Pietroburgo-Alexan-\ndrowsky usarono per prime nel 1880 il minerale di cromo su vasta scala, mentre Gauthier, nel 1886, durante un congresso dellIron and Steel Institute, parl per la prima volta dei vantaggi del cromo come refrattario neutro f) La grafite Sembra che luso della grafite, dapprima nella forma amorfa e poi in quella cristallina, iniziatasi come aggiunta nei crogioli di argilla sin dallepoca delloccupazione romana della Gallia (fonderia di bronzo a Bibractum, capitale degli Eduensi), non si sia successivamente sviluppato fino al 1900 trovando poi importante applicazione nel settore dei crogioli destinati alla fusione di metalli non ferrosi e degli accessori di colata dellacciaio. g) I prodotti isolanti La letteratura dei brevetti depositati prova che gi prima del 1900 esisteva un indiscutibile interesse per lisolamento dei forni industriali, sotto forma dintonaci o di rivestimenti con mattoni. Un brevetto depositato nel 1893 col numero 3246 da T.M. RymerJones descrive limpiego di blocchi di farina fossile agglomerata con argilla. Negli Stati Uniti Mentre nel XIX secolo il nucleo industriale dellEuropa Occidentale sviluppava la fabbricazione di refrattari atti a soddisfare la metallurgia in espansione, gli Stati Uniti, giunti tardi allindustrializzazione, videro nascere problemi urgenti nel settore dei refrattari (originariamente importati) e furono perci costretti ad accelerare la produzione di questi prodotti. La storia dello sviluppo della produzione dei refrattari negli Stati Uniti assai curiosa e merita di essere sinteticamente descritta. Per quanto riguarda i refrattari dargilla, Samuel Robinson parla, nel 1825, di pietre per forni estratte dalle cave nei pressi di Providence (Rhode Island), usate per la muratura di forni a riverbero. Per i forni da vetro simpieg anche il grs proveniente da Uxbridges (Massachussets). Nel suo primo Annual Report del 1845, C.B. Adams, geologo a Vermont, scrisse: Per ottenere mattoni refrattari si mescola il caolino con acqua, in modo che diventi pastoso, e con limpasto si formano mattoni che poi vanno cotti. Questi mattoni diventano molto duri e si chiamano mattoni d'argilla. Successivamente i mattoni vanno macinati e ridotti in grani simili a quelli della ghiaia fine. Questo materiale dovr essere poi impastato con del caolino non cotto e quarzo sabbioso, indi pressato in stampi delle forme e dimensioni richieste e cotto come prima. Questi mattoni, bianchissimi e durissimi, mostrano alla rottura la loro composizione di argilla e caolino.\nDa allora, e seguendo lespansione industriale della giovane Repubblica, lindustria dei refrattari sorger in diversi Stati dallest allovest tra il 1827 ed il 1876. La prima bauxite degli Stati Uniti fu trovata nei pressi di Rome (Georgia) nel 1888 e nelle cave dellArkansas nel 1891. I diaspori del Missouri vennero riconosciuti nel 1917 quale fonte per i super refrattari. Per quanto riguarda la silice, fu probabilmente J.P. Alexander a fabbricare i primi mattoni ad Akron (Ohio) nel 1866. J.R. Thomas produsse silice per la siderurgia nel 1872 a Niler (Ohio); impieg dei ciottoli quarzosi ed un conglomerato di grs naturale che chiam Dinas Silica, dato che questo prodotto assomigliava molto a quelli conosciuti in Europa sotto questo nome. A. Hall di Perth Amboy fabbric prodotti di silice nel 1875, ma senza molto successo. Il mattone di silice moderno, legato con calce, nacque negli Stati Uniti, precisamente nel 1899 a Mt. Union, nel distretto di Chicago. La magnesite, largamente diffusa in Europa sin dal 1860 come rivestimento dei forni dacciaieria, non ebbe negli USA una diffusione notevole se non dal 1880 in poi. Gli americani importavano la magnesite austriaca e solo successivamente incominciarono ad impiegare la magnesite delle proprie miniere. Per quanto riguarda i prodotti isolanti, antichi brevetti relativi a questi prodotti non si trovano solo nel vecchio continente: R.Calvert deposit nel 1899 un brevetto relativo alla fabbricazione di un mattone leggero ed altamente isolante, composto da 15 parti di terra dinfusori, una parte di argilla e 15 parti di sughero. Infine, nel 1892 venne istituito negli Stati Uniti il primo dipartimento di ingegneria ceramica presso luniversit statale dellOhio diretto dal prof. Norton che svilupp tra laltro i coni standard (che portano il suo nome), per il controllo delle temperature dei forni. Secondo periodo: 1900-1950. Inizio dellevoluzione della tecnologia dei refrattari e dei laboratori di ricerca e controllo I refrattari silico-alluminosi Fino al 1900 i termini di refrattari silico-alluminosi, prodotti di bauxite, ecc. significavano ben poco in confronto ai prodotti chiamati di argilla refrattaria. Perci facile capire quale sia stato il progresso compiuto da allora in questo campo. La mullite, la sillimanite, i prodotti con alto contenuto di allumina, gli isolanti refrattari ed i refrattari fusi erano completamente sconosciuti nel 1900. Lutilit dei metodi sperimentali nel ramo dei refrattari cominci ad essere riconosciuta nel primo decennio del 1900. Essi si svilupparono fino al 1920 e la loro\ncrescente importanza ha condotto a notevoli progressi nei metodi di fabbricazione, migliorando sempre pi i prodotti argillosi. a) Progressi nella sperimentazione. Sono numerosi e talmente importanti che non si pu fare a meno di enumerarli. Refrattariet H.A. Seger descrisse nel 1888 il suo procedimento per la determinazione della refrattariet delle argille, usando coni standard costituiti da una miscela di silice e di argilla pura. Per queste prove veniva allora adoperato un forno tipo Deville; in seguito, per prove analoghe, E.G. Wagstaff, E.P. Page, W.J. Rees, nonch F.S. Bywater, si valsero invece di forni sperimentali a gas di altro tipo. J.W. Mellor sottoline nel 19071910 limportanza che era venuta assumendo questa prova, da lui eseguita usando un forno Hirsch, per determinare quali fossero le pi idonee temperature di cottura dei refrattari silico-alluminosi. Essa tuttora di uso corrente e pu considerarsi la diretta derivazione di quella che ebbe origine da H.A. Seger e C. Bischoff. Resistenza alla compressione sotto carico ad alta temperatura Il primo lavoro conosciuto quello degli americani A.V. Bleininger e G.H. Brown del 1905. Sperimentavano con mattoni interi sotto un carico di 4 kg/ cm2 a 1350C. In Gran Bretagna, Moore e Mellor si servirono di un forno Hirsch per prove a 1300C con un carico di 6 kg/cm2. Ritiro e dilatazione E sempre J.W. Mellor che nel 1917 si fa pioniere di questa prova destinata a stabilire la cottura ideale dei refrattari alluminosi. Porosit apparente Nel 1917 J.W. Mellor e nel 1921 E.W. Washburn si servono del vecchio metodo di Archimede per stabilire la porosit apparente. Peso specifico reale Determinato nel 1925 da Reeshugill con una fiala speciale portante il suo nome. Permeabilit ai gas S. Wologdine misura il passaggio dei gas nei refrattari a seconda della pressione utilizzata. Citiamo infine, a titolo di cronaca, i metodi nuovi impiegati nel 19101920, come per esempio i raggi X e la microscopia, e lapparire delle prime norme. b) Ricerche sulle argille La ricerca pi importante compiuta in questo settore fu quella che serve tuttora di base per il loro studio, cio quella sul diagramma di stato Al2O3SiO2, stabilita nel 1924 da Bowen e Greig. Lo studio della mullite venne intrapreso nel 1925 da Y.F. Hislop e W. Hula metallurgia italiana\ngill. La cordierite fu invece studiata da F. Singer e W.M. Cohn, mentre i refrattari isolanti porosi e la loro fabbricazione furono esaminati da J. Clements, L.R. Barrett e A.T. Green. I refrattari elettrofusi sono stati successivamente realizzati da A. Malinovsky nel 1920 e da G.S. Fulcher nel 1928. c) Metodi di fabbricazione Molti progressi furono compiuti nellestrazione delle argille, nella loro macinazione, nella setacciatura, nella potenza delle presse, nellessiccazione e nella cottura. La meccanizzazione venne introdotta in tutti i settori della fabbricazione: lessiccazione naturale venne sostituita dalla essiccazione in camere od in tunnel. Miglior la cottura nei forni intermittenti o Hoffmann e nel 1920 nacque negli Stati Uniti il forno a tunnel. I refrattari di silice Nel 1906 Hoppers stabilisce le prime norme di qualit dei buoni refrattari di silice: contenuto di calce e di ossido di ferro inferiori al 2%, refrattariet di 1650C (cono Seger 26), cottura con ciclo di raffreddamento molto lento. Sulla fabbricazione dei mattoni di silice, i tedeschi pubblicano, dal 1913 al 1920, unimportante documentazione: tra laltro, le materie prime vengono analizzate e classificate con cura ed anche i metodi relativi a tutte le fasi del processo di fabbricazione vengono chiaramente definiti. I refrattari basici Lestrazione della magnesite dallacqua di mare, realizzata per la prima volta dagli inglesi, pu essere considerata il pi notevole progresso in questo campo, dato che fino ad allora (1916) lEuropa Occidentale e gli Stati Uniti dipendevano dai minerali austriaci e greci. Gli spinelli venivano usati sin dal 188086, ma il loro impiego aument considerevolmente nel secolo successivo; infatti i prodotti di cromo magnesite, come del resto tutti i refrattari, non furono prodotti su larga scala se non in relazione alle loro condizioni duso. Una delle applicazioni pi importanti della cromomagnesite si ebbe infatti nella muratura delle pareti e delle volte dei forni MartinSiemens. Si sa che per esse, anche se la compattezza era di primaria importanza, era soprattutto richiesta una notevole resistenza agli sbalzi di temperatura. Innumerevoli esperimenti resero possibile fissare certi dati molto utili (per allora) riguardo ai tenori di silice, calce, ossidi di ferro e cromo. Il progresso nella cottura dei prodotti refrattari Nel 1900 lindustria dei prodotti refrattari si serv di forni periodici a fiamma rovesciata, tondi o rettangolari, nonch\ndi forni Hoffmann continui. I forni a zigzag ed i forni a camere erano gi oggetto di brevetti da qualche anno e qualche esemplare venne posto in servizio. La nascita e lo sviluppo dei forni a tunnel risalgono, come gi detto, a data pi recente. E un fatto interessante per che nel 1751 venne costruito a Vincennes il primo forno a tunnel per la cottura di porcellana smaltata. Altri forni a tunnel per la cottura dei laterizi vennero brevettati nel 1840 in Danimarca da E. Peters e nel 1858 in Inghilterra: si trattava di lunghi tunnel con una camera di combustione posta al centro ed il camino allingresso. Il problema principale nella cottura dei forni a tunnel era rappresentato dalla protezione dei vagoncini nella zona di combustione: nel 1873 Otto Bock invent il giunto di sabbia e lisolamento della suola mediante uno spesso rivestimento di tavelloni refrattari. Costru il suo primo forno in Danimarca e poi una sessantina in Germania presso varie fornaci di mattoni. Questi forni erano per troppo corti, il preriscaldamento ed il raffreddamento erano insufficienti e provocavano scagliature ed una cottura difettosa. Nel 1902 M. Dinz costru in Europa dei forni lunghi 30 metri e pens a vagoncini montati su carrelli o su sfere di cemento, ma anche in essi il maggior problema era costituito dallisolamento delle parti metalliche. Gli studi di Siemens nel 1878 e di Helzel nel 1895 permisero la messa in esercizio di un forno a tunnel a suola anulare rotante. Altri due tipi di forni a tunnel vennero creati: i forni di cottura muffolati ed il forno a fiamma diretta. J. Turton nel 1899 e W.H. Smith nel 1908 brevettarono dei forni a cottura muffolata , ma ebbe pi successo di tutti il brevetto di C. Dressler del 1910. Esso consiste nello sfruttamento del calore irradiato da due focolari chiusi, posti parallelamente da ambo le parti della carica da cuocere: questo calore irradiato riscalda anche laria messa in circolazione intorno alla carica, in modo da tenerla tutta in movimento. Altri costruttori, come Harrop, Faugeron, Richardson, Williamson, per citare solo i principali, si dedicarono al perfezionamento della cottura nei forni a tunnel, mediante apparecchi per il controllo della cottura e del tiraggio, usando suole che permettevano la circolazione dei gas di combustione. Durante la prima met del XX secolo i progressi nella costruzione dei forni a tunnel si possono cos sintetizzare: 1) Miglioramento del trasporto dei prodotti su vagoncini meglio isolati o su suole anulari; 2) Migliore distribuzione del calore nella zona di cottura; 3) Migliore circolazione dei gas nella zona di preriscaldamento.\nTerzo periodo: dal 1950 al 1980 In questo periodo il progresso nella conoscenza scientifica della ceramica, diversificandosi dalla tecnologia ceramica con la quale si era confusa fino agli anni 40, si accompagna al progresso nel settore dei refrattari, a sua volta chiamato a far fronte allancor pi rapido sviluppo siderurgico. Si assiste inoltre alla nascita di prodotti pur sempre ceramici, ma talmente diversi da quelli ai quali si era da sempre abituati da arrivare ad una suddivisione , sia pure sul piano puramente disciplinare per comodit di esposizione e di classificazione, tra ceramici tradizionali e ceramici non tradizionali. Di conseguenza, conviene esaminare congiuntamente levoluzione di questi quattro settori (siderurgia, refrattari tradizionali, scienza ceramica e ceramici non tradizionali) cos come sintetizzata nella tab. 4. Levoluzione negli anni 50 Levoluzione dei materiali refrattari e quindi dei relativi impianti viene qui considerata a partire dalla fine della seconda guerra mondiale. Uscita distrutta dalla guerra, lindustria refrattaria europea, che aveva avuto negli anni precedenti il suo punto di riferimento tecnologico soprattutto nellindustria tedesca, guard agli Stati Uniti ed ai progressi compiuti da quellindustria negli anni 40. Gli anni 50 furono gli anni della ricostruzione, sia in Europa che in Giappone, e la progettazione americana fu prevalente in questo lavoro. Due furono i gruppi di prodotti che arrivarono dagli USA: i non formati ed i super duty (sia di silice che di allumina). Lapplicazione di massa dei non formati (diversi dai comuni cementi e granulati) aveva avuto lorigine geniale da unesigenza bellica: la mancanza di mano dopera specializzata. I vantaggi che essi offrivano erano per tali da continuare a sussistere anche dopo la fine della guerra ed anzi il loro impiego si accrebbe sempre pi, specie per il rivestimento dei forni da riscaldo. E da considerare che in quegli anni era praticamente inesistente la pratica di riparazione dei forni mediante lo spruzzo di materiale refrattario (il cosiddetto gunning), che inizi a svilupparsi nel decennio successivo, ma soprattutto negli anni 70. Inoltre, non veniva ancora considerata in misura notevole, perch non ancora matura, la questione del risparmio energetico. Quanto ai super duty, soprattutto di silice, essi costituivano un tentativo per far fronte allinizio della richiesta (che sar sempre pi grande negli anni successivi) di maggior produttivit dei forni fusori acciaio (specie Martin Siemens) non essendo ancora a punto in molti paesi, quantitativamente ed economicamente (oltre che tecnicamente), la produzione di massa dei refrattari basici speciali.\nDecennio Evoluzione siderurgica 50 - ricostruzione industriale in Europa e Giappone\nEvoluzione dei ceram. tradiz. e delle loro applicazioni - predominio tecnologico USA - arrivo in Europa dei non formati e dei super duty -\nEvoluz. della scienza ceram. e dei ceram. non tradizionali inizio della scienza ceram. teoria sulla sinterizzazione teorie sulla frattura comparsa dei vetroceramici e dei cermets\n- inizia il concetto del risparmio energetico in W. Europa e Giappone - cowper ad alta temp. (1100C) - LD e colata continua - A.F. da 14 m e cowper a 1350 - primato tecnol. Giapponese per A.F. - OBM e E.F. U.H.P. - fine del MS in W. Europa e Giappone - inizio metallurgia in secchia e scaricatori a cassetto\nproduz. ind. basici direct bonded - teoria elettronica della sinterizzazione inizio produz. mattoni dolomite LD - miglioramento conoscenze propriet aumento prod. refr. speciali meccaniche comparsa forni ceramici cottura - inizio produz. Bioceramici, compositi, fibre rapida - inizio tecnica gunning utilizzo refr. speciali in A.F. inizio modif. rivest. siviera non formati per forni da riscaldo incremento uso zirconio inizio prod.Al203.C; Mg0-C; Al203-Cr203 - increm. consumo elettrofusi in vetreria - basici spec. per cementeria - utilizzo di materassini fibrosi in forni, specie quelli ceramici - trasformaz. rivest. carri siluro per desolforazione - maggiore impiego materie prime purissime per ridurre impurit ai bordi dei grani - staticit evolutiva ossidi - stabilizzazione consumi - carburi direct bonded - nitruri - definitivo decollo industriale ceramici non tradizionali, specie per il settore elettronico - aumento gap tecnologico con ceramici tradizionali\n- aumento metallurgia in secchia - maggiore diffusione della colata continua - maggior uso di pannelli raffreddanti\n- aumento del gap tecnologico - predominio tecnologico USA\nTab. 4 Sintesi dellevoluzione siderurgica e ceramica nella seconda met del ventesimo secolo.\nLevoluzione negli anni 60 Costituisce, a nostro giudizio, il decennio fondamentale di tutto questo periodo. E soprattutto nella prima met lepoca doro, il culmine nella produzione con i forni Martin-Siemens, ma anche gli inizi dei convertitori LD e della colata continua. Il diametro dei maggiori altiforni tra 8 e 10 metri (di crogiolo) ed arriver ben presto ai 14 metri. E un decennio fondamentale per lindustria refrattaria, non solo dal punto di vista quantitativo, ma soprattutto tecnologico. Nel settore degli altiforni, lEuropa, prima che agli USA, comincia a guardare al Giappone che povero di materie prime come altri paesi, quali lItalia. La necessit di risparmiare coke induce questi paesi a costruire cowpers (blast stoves) capaci di fornire vento sempre pi caldo agli altiforni con conseguenti implicazioni nella scelta dei refrattari per i quali assumer sempre pi importanza la nuova prova dello scorrimento a caldo (creep test). Negli Stati Uniti questo problema non ancora sentito e si far vivo solo nel decennio successivo. Gli esperimenti iniziati a Linz (Austria) nel 1953 portano al rapido sviluppo del nuovo processo LD ed alla necessit di una sempre maggior quantit di dolomite catramata (in Europa pi economica della magnesite) per il rivestimento di questi convertitori ad ossigeno.\nLe dimensioni sempre maggiori dei convertitori e lesigenza di ben programmare campagne e fermate richiedono migliori qualit di dolomiti rispetto a quelle finora utilizzate, molto spesso in forma pestellata od in grandi blocchi, nei convertitori basici Thomas. E cos che il mattone pressato di dolomite catramata, finora spesso prodotto dagli utilizzatori in reparti contigui allacciaieria, passa completamente nelle mani dei refrattaristi anche per lesigenza, per ragioni ambientali, di un suo trattamento di bonifica. La prima produzione di una ditta refrattaria tedesca cui seguono inglesi, italiani, francesi. I reparti di preparazione dolomite nelle acciaierie si chiudono tutti salvo uno solo in Francia e tre nel Benelux Tuttavia, negli anni 60, ancora il forno Martin-Siemens il maggior produttore di acciaio; anche se i suoi tempi di lavorazione sono molto pi lunghi rispetto ai convertitori LD, maggiori i consumi di refrattario e di energia, si tratta di impianti ormai ammortizzati che possono anche fondere solo rottame. Sinizia una gara per ridurne le fermate, per aumentarne la produttivit insufflando anche ossigeno e, quindi, utilizzando refrattari pi pregiati. Dagli USA giungono i basici direttamente legati (direct bonded), frutto di lunghe ricerche, specie nel centro di ricerca refrattari della U.S.Steel.\nDei refrattari basici, e relative materie prime, si disse allora che nessun tipo di refrattario era stato studiato cos tanto ed in tutto il mondo come tutti gli altri refrattari messi insieme e negli ultimi cento anni. Essi fornirono preziosi aiuti agli studi sulla sinterizzazione: infatti, la loro struttura, cos evidente in sezione sottile al microscopio, contrasta con quella confusa ed indecifrabile, al semplice microscopio, delle argille. Dagli USA arriva anche la tecnica, gi accennata prima, della riparazione a spruzzo dei rivestimenti refrattari (gunning) per aumentare la durata delle campagne dei forni. Questa tecnica si diffonde rapidamente contribuendo in misura notevole allaumento della percentuale dei prodotti refrattari non formati rispetto a quelli formati. Gi a partire dagli anni 50, anche il forno ad arco aveva subito fondamentali miglioramenti impiantistici che ne avevano aumentato notevolmente lefficienza in termini di produttivit e di economia energetica. In questo decennio esso si diffonde ampiamente con lo svilupparsi delle mini acciaierie, anche in unit di piccole dimensioni. Vengono per realizzati anche forni elettrici di grande capacit con elevatissima potenza installata, i cosiddetti U.H.P., per i quali si ripresentano gli analoghi problemi refrattari dei forni MS: migliori prodotti basici, pratica delle riparazioni a la metallurgia italiana\nTerritorio Europa USA + Canada Giappone\n1955 1960 1970 Territorio 0.26 0.10 0.83 0.10 0.10 17.25 15.31 11.0 U.S.A. Europa Giappone\nProcessi fabbricazione acciaio (% sul totale) Colata Convertitore continua Martin-Siemens Forno elettrico ad ossigeno (% sul totale) 14.1 5.5 61.3 71.4 76.4 24.6 22.6 23.6 16.7 30.9 62.0\nTab. 5 Evoluzione della capacit produttiva annua di colata continua (milioni t/a).\nTab. 6 Situazione alla fine del decennio 70 (1979).\ncaldo con lo spruzzo di miscele refrattarie. Ed infine lo sviluppo della colata continua. Anche se i primi brevetti (Junghans) risalgono al 1933, le prime applicazioni concrete iniziano dopo il 1950. Mentre nel decennio 50 il procedimento subisce una lenta evoluzione dalle dimensioni degli impianti pilota alla dimensione industriale, sia pure con impianti limitati e modesti, nel decennio 60 si assiste ad una successiva fase di industrializzazione (impianti della 2 generazione) fortemente accelerata con la contemporanea nascita dei problemi refrattari per il rivestimento delle paniere di colata (tundish). Come si pu notare dalla tab. 5, gli europei sono allavanguardia in questo settore, seguiti dagli USA e solo pi tardi dal Giappone. In sintesi, tutto il ventennio, dalla met degli anni 50 alla met degli anni 70, pu essere considerato veramente rivoluzionario per la siderurgia (oltre che per quasi tutti i settori industriali) e, di conseguenza, anche per lindustria refrattaria. Rivoluzionario per lestensione e la rapidit dei cambiamenti verificatisi, che toccarono nel vivo le basi finanziarie, con profondi riassetti industriali, con operazioni di concentrazione finanziaria. Gli strumenti della produzione furono praticamente rinnovati radicalmente oppure creati per la prima volta su basi sostanzialmente nuove. Nuovi processi, nuove metodologie industriali, furono largamente introdotti in tutte le lavorazioni raggiungendo una meccanizzazione pressoch completa ed iniziando ad introdurre controlli operativi automatici. Nella ceramica, non solo il settore dei refrattari risent di questa rivoluzione, ma anche quello dei ceramici non tradizionali che anzi fecero i maggiori progressi. A parte la somma dei lavori teorici (in particolare sulla sinterizzazione), inizia la produzione dei bioceramici, dei compositi, dei whiskers. Levoluzione negli anni 70 (fino al 1980) Questo slancio iniziale prosegue, soprattutto nella prima met del decennio, favorito anche dalla positiva congiuntura industriale e siderurgica in particolare. In questo settore, con relativa ripercussione in quello refrattario, i punti fondamentali di questo decennio si possono cos sintetizzare:\na) Il gigantismo degli impianti continua, ma poi si arresta, per ragioni tecnicoeconomiche, nella seconda met del decennio. b) Inarrestabile la fine dei forni MS, soprattutto in Europa e Giappone (tab. 6), mentre aumenta il numero dei convertitori. c) Inizia lepoca della metallurgia in secchia che continuer la sua evoluzione nei decenni successivi. Anche in conseguenza di ci, oltre che dellincremento degli acciai prodotti in colata continua, sta avvenendo, particolarmente in Europa, ma con un occhio al Giappone, una trasformazione del rivestimento refrattario delle siviere, rimasto finora praticamente immune da profonde trasformazioni. Tale rivestimento, che in certi casi costituisce circa un quarto di tutto il consumo refrattario in siderurgia, inizia ad essere effettuato con materiali pi pregiati, in ci favorito dallapplicazione dello scaricatore a cassetto (sliding gate) che aveva fatto la sua comparsa industriale alla fine degli anni 60. I refrattari utilizzati sono quelli di dolomite (principalmente), magnesite e alluminosi. d) La crisi del petrolio mette ancor pi in evidenza, soprattutto in Europa ed in Giappone, lurgenza del risparmio energetico e la necessit conseguente di incrementare lisolamento dei recuperatori di calore e dei forni da riscaldo ed aumentare al massimo la temperatura del vento caldo nei cowpers degli altiforni. Questa ricerca del risparmio energetico vale per tutti i settori: in campo ceramico tipico il settore delle piastrelle nel quale, in un paio di decenni circa, il consumo di energia passato da 3000 a 750 kcal/kg con la monocottura nei forni rapidi molto isolati. e) La necessit di utilizzare gli impianti al massimo, di ridurre, per quanto possibile, la dipendenza delle fermate degli impianti dallusura del refrattario, porta allimpiego di refrattari via via sempre pi sofisticati, come nel caso delle rigole degli altiforni. Dal Giappone arriva lidea di utilizzare carburo di silicio nei rivestimenti degli altiforni e le argille tissotropiche per plastici e calcestruzzi refrattari. Sempre dal Giappone arrivano nuovi costosi prodotti, come il magnesio-\ncarbonio e lallumina-carbonio che, ovviamente, richiedono modif iche agli impianti di produzione dei refrattari. Questa continua ricerca della massima durata del refrattario ha portato, in alcuni casi, a soglie limite, cio a refrattari molto costosi che tuttavia, tenuto conto del fattore umano nella messa in opera, del riscaldo e delle variabili operative, aumentano solo leggermente le durate ed in misura non proporzionale ai costi. Se levoluzione della tecnologia refrattaria stata preponderante nel settore siderurgico (e per questo motivo labbiamo qui privilegiato), ci fu dovuto al fatto che qui avvenuta una grande rivoluzione tecnologica ed anche perch questo settore consuma, ancor oggi, circa il 60 % della produzione refrattaria. Ma anche gli altri settori industriali utilizzanti i refrattari non sono stati immuni da cambiamenti nella seconda met del secolo scorso. Nella vetreria, lutilizzo dei refrattari elettrofusi era stato concentrato prevalentemente nel rivestimento del bacino dei forni. Negli ultimi decenni e malgrado il loro costo elevato, questi prodotti, nelle loro diverse composizioni, tendono man mano a sostituire, soprattutto per produzioni di vetri di alta qualit, i refrattari tradizionali delle altre zone del forno (silice delle volte, super alluminosi nelle sovrastrutture, basici nelle zone superiori degli impilaggi). Nei forni rotanti per cementeria, il rivestimento della zona pi calda di cottura ha subito anchesso rilevanti trasformazioni passando, negli anni 60, dal refrattario super alluminoso a quello di magnesite (o dolomite, soprattutto nei forni pi piccoli) e successivamente di magnesio spinello (vedi appresso). Nellindustria petrolifera ed energetica in generale iniziano, negli anni 60, i rivestimenti refrattari monolitici (non formati: calcestruzzi e plastici, sia refrattari che isolanti). Infine, nei forni da semplice riscaldo e, in alcuni casi, nelle zone a bassa temperatura dei forni di cottura (specie ceramici) che si iniziano ad utilizzare nellintradosso, a partire dagli anni 70, rivestimenti monolitici a base di fibre (i cosiddetti materassini) con notevoli vantaggi tecnico-economici, tra cui una drastica riduzione del peso dellimpianto stesso.\nTab. 7 Confronto di produzione acciaio e refrattari.\nU.S.A. 1970 Produz. acciaio (milioni t) Variaz. perc. 80/70 (%) Produz. refr. formati (t) Produz. refr. non formati (t) Produzione totale (t) Percen. non formati su tot. Variaz. produz.Tot. 80/70 (t) (%) 119,3 3.049.000 435.296 3.484.296 12,5 1979 123,2 + 3,2 2.989.000 730.211 3.719.311 19,6 + 235.015 + 6,74\nEUROPA 1970 1980 152,7 - 0,8 5.063.607 * 3.493.000* 1.387.590 1.783.000 6.451.287 * 5.276.000* 21.5 33,7 - 1.175.287 - 18,2 154,0\nGIAPPONE 1970 1980 93.3 2.969.000 678.744 3.647.744 18,6 111,3 + 19,3 1.720.220 912.000 2.632.000 34,6 - 1.015.515 - 27,8\n* senza dolomite (salvo Germania Fed.) e non aderenti assoc. refr.\nIn sintesi, da un punto di vista molto generale e con ampia visione del passato, possiamo riassumere qualitativamente levoluzione refrattaria, come indicata nella tab. 4, dicendo che la tecnologia statunitense ha predominato durante gli anni della ricostruzione (decennio 50 e parte del 60), seguita dai progressi del Giappone in un Europa che sta ora percorrendo la propria strada in funzione anche delle sue peculiari caratteristiche e risorse. Quarto periodo: dal 1980 ad oggi Negli anni 80 arrivano, tra gli altri, i refrattari di spinello (MgO Al2O3) ed i calcestruzzi refrattari a minimo (ed anche nullo) tenore di cemento legante. Prosegue e si afferma sempre pi il processo di automazione degli impianti per ridurre al massimo il rapporto ore lavorate/t prodotto. Gli anni 80 hanno segnato la fine dellespansione quantitativa dellindustria refrattaria dopo pi di un secolo (tab. 7) e soprattutto il definitivo declino dei refrattari argillosi cotti rispetto ai non argillosi, cos come dei refrattari di silice. Nella continua ricerca di prodotti migliori vi la tendenza ad utilizzare materie prime sempre pi pure per cercare, attraverso la riduzione delle fasi secondarie ai bordi dei grani, di migliorare ulteriormente anche le propriet meccaniche. Cambia la fisionomia dellindustria refrattaria. Infatti, lelevata percentuale di refrattari monolitici, o non formati (calcestruzzi, plastici, pigiate, cementi, oggi fino al 40 % della produzione refrattaria nei paesi industrializzati), per la cui fabbricazione sono sufficienti investimenti notevolmente inferiori rispetto alla produzione di mattoni pressati e cotti, ha\nprovocato la nascita di molte piccole ditte. Cos pure la grande variet di nuovi prodotti ha indotto altre ditte a specializzarsi nelle cosiddette piccole nicchie settoriali anche per particolari nuove applicazioni, mentre continuano, anche ai giorni nostri, mutamenti societari nelle grandi imprese. Gli ultimi 25 anni sono anche contrassegnati dalla nascita e dallevoluzione dei problemi legati allambiente ed alla sicurezza con nuove norme legislative pi restrittive che costringono le imprese manifatturiere a dotare gli impianti di idonee apparecchiature per garantire maggiore sicurezza agli addetti e leliminazione dellinquinamento ambientale. Queste norme provocano anche la scomparsa dal mercato di alcune materie prime (additivi in particolare) risultate nocive anche per gli utilizzatori. CONCLUSIONI Al termine di questa panoramica ed alla luce di quanto avvenuto in questi ultimi anni, riteniamo che la rivoluzione industriale nel campo dei refrattari avvenuta negli ultimi decenni sia arrivata ad un punto limite, ad una soglia oltre la quale vi potranno essere ulteriori assestamenti, ma, riteniamo, almeno per ora, non grandi evoluzioni. Per usare un termine militare, potremmo dire che, qualitativamente, sia nella ricerca, come nellapplicazione dei refrattari, stiamo assistendo, da oltre un decennio, ad un assestamento delle posizioni. In ogni caso, questa industria continuer ad esistere finch ci saranno dei forni, ma forse il suo futuro dipender, oltre che dalla sua continua capacit di\naffinamento dei prodotti, anche dai progressi che potr ancora compiere in fatto di produttivit, automazione degli impianti e risparmio di energia. BIBLIOGRAFIA 1) AAVV, Giunta dei minerali ferrosi Miniere e ferro dellElba, F.lli Palombi Ed., Roma, 1938. 2) G. Aliprandi Levoluzione dei materiali refrattari nellEuropa occidentale, La Ceramica, sett.-ott., 1982. 3) G. Aliprandi Evoluzione dei forni metallurgici nellantichit e relativi rivestimenti refrattari, Atti Congresso Intern. Archeometallurgy, Milano, sett. 2003. 4) L. Belladen Storia dei refrattari nella tecnica del fuoco, Refrattari, 1 vol., nn. 1, 2, 3; 1957-1958. 5) S. Breislak Relazione sulla Miniera di ferro di Monteleone e ferriera di Terni Roma, anno VI repubblicano (autunno 1798). 6) C.A. Krause Refractories: the hidden industry, The American Ceramic Soc. ed., 1987. 7) W.Nicodemi (a cura) La civilt del ferro Olivares, Milano, 2004. 8) F. Norton Elements of Ceramics, Cambridge (Mass.), Addison Wesley Pres. Inc., 1952. 9) J. Percy Metallurgy:Iron and Steel London, 1864. 10) S.M. Winder K.R. Selkregg Refractory selection for industrial manufacturers of High Quality glasses, CIMTEC 2002, Intern. Symposium, Bologna.\nDocumenti simili a Refrattari\nPractica Numero 1 Microbiologia\nAltro di newlinux


Info X Acquisto Flash - Forum NikonClub.it\n321.814 topic aperti\n1.383.507 utenti iscritti\n1.874.652 fotografie caricate in totale\n65.115.037 fotografie visualizzate in totale\nInfo X Acquisto Flash\nMay 20 2013, 10:32 AM\nbuongiorno a tutti, nel blog non ho trovato discussioni a riguardo: mi consigliate un modello di flash non troppo costoso, ma di discreta qualità, che sia compatibile con la Nikon d3100? naturalmente non ho pretese ultra professionali. grazie ANDREA\nMessaggi: 23.032 Contattami\nun SB usato, puoi partire un SB 600 sui 150/170 euro e hai una cosa affidabile.\nMay 20 2013, 10:56 AM\nQUOTE(andreamagnani@inwind.it @ May 20 2013, 11:32 AM)\nMay 20 2013, 12:03 PM\nconsidera che il flash si compra una volta per tutte e si cambia solo quando si rompe.\nUso più o meno professionale, meglio dotarsi di un buon flash che abbia la potenza necessaria e le funzioni utili quando serve la luce artificiale.\nInoltre, il flash serve più spesso di quanto non si creda, specie in esterno con forte illuminazione.\nSenza andare sul top, secondo me, dovresti valutare un SB700.\nMay 20 2013, 02:19 PM\nQUOTE(Memez @ May 20 2013, 11:56 AM)\nNikon SB-N7 è un prodotto valido e compatibile con nikon d3100? cmq non più di 200 euro\nMay 20 2013, 02:38 PM\nCome ti hanno già detto, un sb600 usato e ti avanzano i danè per le batterie...\nMay 20 2013, 02:40 PM\nil flash che hai citato è dedicato alle mirrorless della serie 1 ed è poco più potente del tuo pop up presente sulla D3100. Tra l'altro, non sono sicuro se ha l'attacco standard per gli hot shoe delle reflex.\nMay 20 2013, 02:45 PM\nposso sbagliare, ma non credo che si possa usare con le reflex, ma solo con le nuove Nuove Nikon one che hanno una porta accessori diversa.\nRimango in attesa di essere felicemente smetito.\nMay 20 2013, 02:47 PM\nQUOTE(andreamagnani@inwind.it @ May 20 2013, 03:19 PM)\nnon lo so se sia compatibile... sembra più per la nikon 1 e le specifiche non parlano di reflex... magari mi sbaglio.\nse non ne hai un bisogno impellente ti consiglio di mettere i soldi da parte e puntare almeno a un sb-700 se vuoi rimanere in nikon altrimenti dai un'occhiata a metz, nissin, yongnuo di cui però non so dirti niente.\nMay 20 2013, 02:54 PM\nsia la pagina del sito a lui dedicata e manuale non sono molto chiari, parla che sia adatto a fotocamere a ottica intercambiabili, ma non ci sono immagini espliciti della attacco sia del flash che della fotocamera, ci vuole propio un possessore di un SB-N7 per essere sicuri al 100% , percio non acquistarlo se non ha notizie certe.\nMessaggi: 6.878 Contattami\nMay 20 2013, 03:43 PM\ncon 200€ ci prendi un ottimo sb800 usato.\nse non sbaglio c'è qualcosa nella sezione usato.\naltrimenti prenderei in considerazione un nissin Di622 mk2\nIscritto il: 14-April 10 I miei dati\nMay 20 2013, 04:30 PM\nQUOTE(horuseye @ May 20 2013, 04:43 PM)\nSalve, confermo che l'SB-N7 è il secondo flash prodotto e dedicato alle Nikon serie 1 (J1, J2, V1, V2) con slitta non standard per cui ritengo sia impossibile usarlo sulle reflex a meno di usare un adattatore Nikon 1-Reflex di cui non conosco l'esistenza. Esiste un solo adattatore al momento che trasforma la presa flash/gps... delle Nikon 1 in portaccessori senza contatto caldo su cui montare microfoni esterni, illuminatori Led o anche flash con piedino standard, ma senza la possibilità di farlo lampeggiare scattando con la serie 1. Sono d'accordo con chi ha suggerito un SB600/SB700 usati per rientrare nel budget, l'SB800 intorno ai 200 euro o è un vero affare oppure è molto spesso strausato.\nMay 20 2013, 08:47 PM\nnon so come ringraziarvi, mi siete stati di grande aiuto! punterò sicuramente su un SB700. grazie a tutti per il tempo dedicatomi! Andrea


Omnys Srl — SoloTablet\nMolto più di un'azienda che produce software!\nOMNYS è una azienda ad alta specializzazione operante nel settore dell’Information & Communication Technology. Si è caratterizzata sin dalla sua nascita, nel 1999, come partner tecnologico qualificato nel creare soluzioni informatiche di valore atte a migliorare i processi aziendali.\nHa sede operativa a Vicenza, in Via Frassini 35.\nProgettiamo e realizziamo Applicazioni e Portali Corporate (sia in ambito Web che in ambito Mobile) ad alto valore aggiunto, con elevata professionalità e consolidate competenze tecniche.\nSiamo specializzati in attività di System Integration, ovvero progetti in cui è necessario integrare vari sistemi informativi aziendali. In questo ambito deteniamo un elevato know-how su piattaforme EAI (Enterprise Application Integration), come TIBCO, e ESB (Enterprise Service Bus) come MULE e BEA AquaLogic Service Bus.\nSiamo coinvolti in attività di Architecture Design su sistemi informativi di livello enterprise, dal settore Bancario a quello delle Telecomunicazioni.\nIn tutti questi anni di attività abbiamo consolidato le nostre competenze sulle principali piattaforme commerciali e Open Source quali ad esempio: Liferay, Magento, Drupal, Alfresco, Joomla, Wordpress, FatWire, JBoss Portal, BEA Portal, IBM Websphere. Oltre che su framework e tecnologie quali: GWT (Google Web Toolkit), Fotki, User Interface, Symfony, Jive, Facebook App, GhostScript, OpenLaszlo, Wowza Media Systems, Eurovoc, ecc.\nIl know-how maturato è stato capitalizzato nella realizzazione di alcuni specifici asset di prodotto, tra cui i principali sono i seguenti:\nPlatinum CMS : una piattaforma Open Source di Content Management System (CMS) e di integrazione dati aziendali per portali (web e mobile) Internet / Intranet / Extranet, altamente flessibile e facile da utilizzare.\nSalesPad : un'efficiente soluzione per la forza vendita, disponibile sia per iPad che per tablet Android.\nContenTouch : la più semplice piattaforma che consente di convertire in mobile app interattive, in totale autonomia, i contenuti "cartacei", come ad es. cataloghi, riviste, brochure, manuali tecnici, dispense scolastiche, ecc., combinando insieme testi, audio, video e immagini.\nStop alla sosta casuale. Nasce la nuova App Sosta Sicura per scegliere le aree di sosta sulla rete autostradale, commentare la qualità dei servizi, viaggiare con il massimo del comfort, evitare le aree di sosta disastrate. Vicenza, febbraio 2014 Basta con brutte sorprese nelle soste in autostrada. Da oggi è infatti possibile scegliere in anticipo l'area di sosta in cui intendiamo fermarci in base ai nostri desideri, ai nostri gusti e ai nostri bisogni. ...


Una notte d'estate al Fortino Napoleonico - Altezza Reale iI blog di Marina Minelli\nNapoleone ha definito Ancona: “base preziosa per assicurare alla Francia il dominio dell’Adriatico e le vie d’espansione verso l’Oriente”. E proprio per difendere Ancona, ma anche per applicare strettamente le norme del blocco continentale deciso dall’Imperatore a Berlino dopo la sua vittoria sulla Prussia nel 1806, Eugenio de Beauharnais (figliastro amatissimo di Napoleone e vicerè d’Italia decide) intorno al 1811, di costruire un fortilizio a guardia della baia di Portonovo. Il Forte di Portonovo doveva entrare a far parte di un sistema terrestre navale di fortificazioni per controllare l’Adriatico e il Mediterraneo, diretto a impedire lo sbarco di merci provenienti dall’Inghilterra o comunque di navi straniere che avevano toccato porti inglesi. Ma la scelta di Portonovo rispondeva naturalmente ad altri scopi tattici ed in particolare alla difesa della piazzaforte di Ancona da sud per prevenire sbarchi di truppe britanniche o alleate all’Inghilterra. Inoltre la presenza di soldati impediva alle navi inglesi, che incrociavano nell’Adriatico alla caccia di vascelli francesi o del regno d’Italia, di approvvigionarsi presso la fonte di Portonovo, situata a circa 200 metri dal Fortino. Squadre navali britanniche, alcune delle quali avevano probabilmente partecipato tre anni prima alla battaglia di Trafalgar, erano ormeggiate nelle basi delle isole Ionie da cui si spingevano nell’alto e medio Adriatico. Le navi avevano anche il compito di controllare il traffico tra Ancona e la Dalmazia, acquisita da Napoleone pochi anni prima con la vittoria di Austerlitz , poi inclusa nelle “Provincie Il liriche”. Edificato, sembra, utilizzando parte delle pietre dell’antico monastero adiacente alla chiesetta romanica di S.Maria di Portonovo, il Fortino costituisce un esempio classico di architettura militare francese, con qualche influsso del dalmata Francesco di Giorgio Martini che ha lavorato ad Ancona nel XV secolo. La struttura consta di bastioni rotondeggianti, situati sulla spiaggia a nord di monte Calcagno, su cui si erge la Torre Clementina Trave, che si protende dirimpetto al Fortino dalla spiaggia sottostante il Monte dei Corvi. I bastioni, sui quali venivano posizionate batterie di cannoni, contenevano all’interno delle casematte che servivano da caserme e depositi di munizioni e viveri.\nLa mia passione per i balli del XIX secolo, che va quasi di pari passo con quella per le famiglie reali, si è finalmente concretizzata con l’adesione alla Società di Danza. In effetti i nostri costumi sono più Secondo Impero che periodo napoleonico (però un collegamente in fondo c’è, il principe Eugenio era lo zio di Napoleone III, figlio di sua sorella Hortense e di Luigi Bonaparte) per cui l’altra notte abbiamo un po’ giocato con la storia. La serata è stata davvero magnifica, divertente, allegra, piena di danze, e siccome è ancora estate e vale sempre i “rewind” vi riciclo quello che avevo scritto per l’occasione ed è in parte uscito sui quotidiani locali.\nPerché tasera al Fortino Napoleonico Aldo e Rosanna Roscioni [i gentilissimi titolari dell’hotel n.d.r.] hanno voluto proporre qualcosa di davvero straordinario. Sulla terrazza arriveranno, per uno strano gioco spazio-tempo, dame in crinolina e cavalieri in frack, per ballare quadriglie, mazurke, marce e naturalmente il sempre affascinante ed inebriante valzer viennese. Uno scherzo? Assolutamente no e lo vedrete fra poco, quando accanto a voi compariranno i protagonisti di un vero ballo ottocentesco e sarete improvvisamente immersi in un salone forse nella Parigi del Secondo Impero, forse in un palazzo nella Vienna di Francesco Giuseppe, ma chissà anche nella “house” di un duca londinese in piena epoca vittoriana. A voi chiudere gli occhi e scegliere e non farà nessuna differenza, perché la musica e le danze, in una Europa di metà ‘800 agitata dalle guerre e dai moti insurrezionali per l’unità italiana, dilaniata dalle rivalità fra le grandi potenze, sono identiche ovunque. Dal tacco dello stivale, fino alla punta dello Jutland e anche oltre fino alle brughiere inglesi. La cultura musicale e l’amore per il ballo, che non è una prova di resistenza fisica ma un esercizio alle relazioni sociali, uniscono oltre le lingue e le frontiere. I saloni delle feste sono luoghi di divertimento, ma anche spazi di incontro dove transitano idee politiche, amori, storie. Gran cerimoniere di questo evento straordinario, il professor Roberto Lodi che, come in uso all’epoca, “chiamerà” le danze, guidando cavalieri e dame nella sequenza delle figure e nelle evoluzioni. L’organizzazione del Gran Ballo è stata curata dalla presidente di Società di Danza Ancona, Paola Pennacchietti (qui sotto insieme a me medesima).\nPrima le nozze e poi il fiocco azzurro in casa del principe Aimone di Savoia Aosta e Olga di Grecia 8 marzo 2009\nTacchi a spillo, ovvero i difficili equilibrismi di Letizia 10 ottobre 2010


Trasporto auto Ollolai - trasportami.com\nTrasporto auto Ollolai\nTrasporto auto Ollolai con bisarca: prova la comodità di Trasportami, confronta preventivi e scegli il servizio più conveniente a Ollolai e i comuni vicini.\nDevi traportare la tua auto in Italia o all'estero ? Se hai intenzione di portare con te il tuo veicolo, vorrai sicuramente informazioni su come trasportare un'auto in modo economico da Ollolai . Una soluzione c’è ed è la bisarca, carro merci che può caricare fino a 10 macchine contemporaneamente che partono da Ollolai . Si, ma come fare per risparmiare? Semplice, basta inviare la richiesta qui sul sito di Trasportami e troverai la miglior soluzione di trasporto auto con bisarca tra le tante offerte a te dedicate.\nCome trasportare un’auto con bisarca (da e verso Ollolai)?\nNella zona di Ollolai ci sono diversi corrieri che offrono spedizioni di auto con bisarca. Per non impazzire tra le varie proposte sul web è sufficiente collegarsi a un solo portale. Si tratta di Trasportami, sito web pensato appositamente per chi deve spedire un’auto da Ollolai (o anche verso Ollolai) e che troverà per te la soluzione di trasporto con bisarca più conveniente.\nUtilizzare il servizio è molto semplice: basta inserire la città di partenza (in questo caso Ollolai ), la città di arrivo e dare alcune indicazioni sull’auto da trasportare (marca e modello, stato del veicolo ecc). Dopodiché si potrà inoltrare la richiesta di preventivo e confrontare le offerte disponibili.\nI vantaggi di scegliere Trasportami a Ollolai\nTrasportami è un servizio alla portata di tutti. Chiunque può navigare sul suo sito dato che risulta molto semplice e intuitivo. In pratica il portale semplifica la ricerca di tariffe vantaggiose per il trasporto di auto con bisarca da e per Ollolai Non dovrai assolutamente preoccuparti dell’affidabilità della compagnia di trasporto scelta poiché il sito si appoggia solo ed esclusivamente a corrieri certificati e qualificati per il trasporto di veicoli.


06 ottobre 2009 07:41\n"Con delibera del 5 Marzo 2009, la Giunta Municipale ha approvato il Capitolato d'Appalto per l'affidamento del Servizio di gestione integrata dei rifiuti su tutto il territorio Comunale. Per l'esecuzione delle suddette attività, il Comune si è impegnato a corrispondere alla ditta aggiudicataria un importo mensile di Euro 21.500,00 (con conseguente aumento vertiginoso della TARSU!!!!), al fine di espletare -tra l'altro- i seguenti interventi su tutte le strade di pertinenza:\nSpazzamento manuale giornaliero e meccanico ogni 15 giorni Taglio erbe dai cigli, dalle banchine stradali e dai marciapiedi (ove presenti!!) Rimozione e trasporto dei rifiuti depositati da ignoti su aree pubbliche e private Consegna a domicilio delle buste biodegradabili (n. 3 a settimana!!?) Pulizia, disinfettazione e lavaggio delle caditoie stradali Diserbamento chimico e meccanico delle strade, dei cigli, dei marciapiedi e delle aree pubbliche urbane e extraurbane Rimozione e smaltimento degli escrementi di animali e di siringhe giacenti su luoghi pubblici\nI soliti affari! Nel capitolato si è previsto, poi, l'utilizzo di: 200 contenitori di plastica (differenziati per tipologia di rifiuti) e 150 cestini gettacarte, ma od oggi non ve n'è traccia alcuna. Stranamente, si regolamenta con superficialità l'aspetto relativo agli introiti per le Casse Comunali derivanti dal conferimento dei rifiuti riciclabili (vetro, plastica, contenitori metallici, carta, cartoni, alluminio, ecc..), differenziati, con tanto impegno, dai cittadini Sciscianesi. Infine, nulla viene detto in merito alla pulizia dell'Alveo, stracolmo di rifiuti di ogni genere.\nAllo scadere del pagamento della 2° rata della TARSU (30/09/2009), la Ditta ha avviato alcuni interventi di competenza, in maniera del tutto approssimativa ed appariscente, lasciando abbandonati rifiuti speciali e tossici in diverse zone.\nInvitiamo la cittadinanza tutta a visionare, sul nostro sito (www.pdlscisciano.it), il Capitolato Speciale d'Appalto (colpevolmente non sufficientemente pubblicizzato sul sito ufficiale del Comune) e le immagini delle numerose disfunzioni nell'espletamento del Servizio in tutto il Paese".


Iva Zanicchi provata dal covid: "Va a colpire dove hai patologie. Io sono vecchia ma sana e mi ha colpito in cose di 10 anni fa" - Il Fatto Quotidiano\nLe parole di Iva Zanicchi arrivano dopo che lei stessa ha combattuto contro il covid-19. Raggiunta al telefono da Alessandra Menzani per Libero racconta: "All'inizio avevo male alle ossa, febbre. Il medico decide di curarmi a casa. Il saturimetro era buono, 95. Dopo due giorni mi viene un raffreddore da non respirare. Casualmente mi chiama questo ragazzo delle Iene..."\n“Mio fratello è ricoverato a Vimercate ed è anche un grande cardiopatico. Fausto, il mio compagno, è sotto chemioterapia e ha anche il Covid. È asintomatico ma lo vedo stanco, provato. È a casa”. Le parole sono di Iva Zanicchi e arrivano dopo che lei stessa ha combattuto contro il covid-19. Raggiunta al telefono da Alessandra Menzani per Libero racconta: “All’inizio avevo male alle ossa, febbre. Il medico decide di curarmi a casa. Il saturimetro era buono, 95. Dopo due giorni mi viene un raffreddore da non respirare. Casualmente mi chiama questo ragazzo delle Iene, Alessandro Politi, per lavoro. Mi dice: ‘Ma Iva, non parli bene, vai all’ospedale a fare una Tac’. Insiste: ‘Sei come una mamma, ti ho fissato un appuntamento’. Mi ha salvato la vita“. La storia di Iva è quella di tanti e non nasconde di aver pensato, dopo la tac, scoperta una polmonite bilaterale, “io di qui non esco più“. “Non so cosa inculchino alla gente – continua a proposito dei “negazionisti”- Se tu hai patologie gravi, sa cosa fa questa bestia? Va a colpire lì. Io sono vecchia ma sana, porco cane, ma mi ha colpito in cose che avevo anni fa. Mangio male e allora mi sono venute fuori le transaminasi al fegato che non avevo”. I ringraziamenti all’ospedale di Vimercate, la volontà di donare il plasma e una certezza: “Bisogna provarlo, il Covid. Non fai un vaccino, ma ne fai dieci”.


Diritto di reclamo · Cremant\nPer effetto della direttiva europea recepita dal decreto legislativo n.21 del 21 febbraio 2014 in caso di acquisto di prodotti o servizi, a distanza in generale e su CREMANT&CO in particolare, l’Utente ha il diritto di recedere dal contratto senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni. Il periodo di recesso scade dopo 14 giorni dal giorno in cui l’Utente o un terzo – diverso dal vettore e designato dall’Utente – acquisisce il possesso fisico dei beni. Per esercitare il diritto di recesso, l’Utente è tenuto a informare il Titolare della decisione di recedere tramite una mail con esplicita dichiarazione a info@cremant.it. Nella mail dovrà essere specificato:\nCREMANT&CO invierà mail di conferma all’Utente dove si accorderà sulle modalità di consegna dei prodotti. La riconsegna dei prodotti dovrà avvenire entro 14 giorni dalla comunicazione dell ’Utente, mediante Vettore che invieremo a ritirare la merce nel giorno e fascia oraria stabilita.\nA carico dell’Utente restano esclusivamente le spese di spedizione per inviare la merce dall’Utente alla sede legale di CREMANT & CO – via Giovanni Adornino, 18, Guastalla (RE) Italy\nÈ responsabilità del Cliente verificare la completezza del contenuto dei pacchi e il loro stato prima di accettare la consegna effettuata dal corriere. Nel caso in cui il Cliente riceva dei pacchi danneggiati o incompleti, è invitato a ritirare solo quelli integri e completi e a ritornare gli altri al mittente. CREMANT&CO provvederà a sostituirli e a rispedire quelli nuovi. Qualora i prodotti danneggiati o mancanti siano esauriti, il Cliente verrà contattato e gli verranno proposti dei prodotti sostitutivi. In alternativa gli restituiremo quanto già pagato.\nInformare il Titolare dell’eventuale problema tramite una mail con esplicita dichiarazione a info@cremant.it\nGli articoli vanno poi restituiti al mittente completi di tappi ed almeno il 75% del contenuto (indicare il numero ordine) entro e non oltre 60 gg dall’acquisto, gli stessi saranno sottoposti a insindacabile giudizio di CREMANT&CO e se concorderemo sul difetto, sostituiremo la bottiglia o faremo un equivalente buono sconto.


Cresce il mercato degli smartwatch e premia Apple nel 2017 | Hardware Upgrade\nIl mercato delle soluzoni smartwatch ha registrato un buon successo commerciale nel corso del 2017; APple, Fitbit e Xiaomi si contendono le prime 3 posizioni complessive\ndi Paolo Corsini pubblicata il 05 Marzo 2018, alle 08:21 nel canale Mercato\nIl mercato degli smartwatch continua a vivere una fase di interesse da parte dei consumatori, alla luce dei più recenti dati elaborati da IDC. Negli ultimi 4 mesi del 2017 ne sono stati venduti circa 37,9 milioni di pezzi, un dato in crescita del 7,7% rispetto al corrispondente periodo del 2016. Il dato complessivo annuale è di 115,4 milioni di smartwatch venduti, un risultato in crescita del 10,3% rispetto all'anno precedente.\nLa domanda dei consumatori si è progressivamente spostata verso soluzioni più costose e sofisticate, in grado di offrire un pacchetto di funzionalità più vasto. In questo senso gli smartwatch stanno conquistando indipendenza dagli smartphone, periferica dalla quale dipendono in piena simbiosi per buona parte dei dispositivi.\nLeader di mercato nel quarto trimestre 2017 è Apple, in grado di capitalizzare la domanda di mercato delle proprie soluzioni Watch: l'azienda americana ha registrato una quota di mercato del 21% nel quarto trimestre 2017, con un volume di circa 8 milioni di dispositivi. Fitbit segue al secondo posto con il 14,2% del mercato e 5,4 milioni di pezzi, mentre Xiaomi è al terzo posto con il 13% del mercato e 4,9 milioni di pezzi. Garmin segue al quarto posto con il 6,5% del mercato e 2,5 milioni di pezzi, mentre Huawei chiude al quinto posto con il 4,3% del mercato e 1,6 milioni di pezzi.\nQuesto è un mercato molto segmentato, in considerazione del fatto che i restanti produttori sommati assieme raccolgono il 41% del mercato. Sarà interessante vedere nel corso del 2018 come il mercato tenderà a spostarsi, e se i consumatori continueranno a preferire proposte più sofisticate, anche dotate di connettivitò dati integrata, al posto dei tradizionali braccialetti fitness.\nAMD vende più schede video di un tempo, ma NVIDIA rimane saldamente al primo posto\nripe05 Marzo 2018, 09:55 #1


11 giugno 2018, Ridotto delle Muse\n"Non c'è personaggio che possa rappresentare l'architettura italiana meglio di lui. De Lucchi è infatti l'incarnazione dello stile italiano. Di quell' High Touch che sforna opere tagliate come un bel vestito, sempre calibrate, sempre attente al contesto, sempre appropriate, sempre ecologicamente consapevoli." - Luigi Prestinenza Puglisi per www.artribune.com\nMichele De Lucchi ha vissuto la stagione del design radicale a Firenze, partecipato al gruppo Cavart, e poi a Milano - con Ettore Sottsass - al gruppo Alchimia e Memphis. È proprio il rapporto con Sottsass a introdurlo negli ambienti più importanti del design industriale italiano: collabora con Olivetti, successivamente con Philips, Siemens e Vitra. Negli anni si dedica contemporaneamente alla progettazione architettonica e al design industriale. Progetta e realizza innumerevoli edifici e Musei nel mondo, come, ad esempio, la Triennale di Milano o il Neues Museum di Berlino.\nOrdinario presso la Facolta' di Design al Politecnico di Milano e Accademico presso l'Accademia Nazionale di San Luca a Roma, attualmente è direttore di Domus.\nLa lectio magistralis dell'illustre architetto e designer al Ridotto del Teatro delle Muse di Ancona è stata curata e introdotta da Manuel Orazi, storico dell’architettura, docente di Teorie e storia dell'architettura presso il Dipartimento di Architettura dell'Università di Bologna ed editor per Quodlibet.\nLa versione integrale dell'incontro con Michele De Lucchi\nUna lezione non solo sull'architettura, il design, la progettazione, ma soprattutto parole di una vita al servizio del bello e del pensiero fuori dagli schemi conosciuti. Vorresti non smettesse mai di raccontare, vorresti ascoltarlo per ore. E siamo in tanti ad ascoltare....il teatro pieno, i posti non bastano, i ragazzi sono in piedi o seduti lungo le gradinate. Un'ovazione finale per chi finalmente ci riporta a una riflessione culturale e antropologica sul senso vero dell'architettura, una lettura alta sul rapporto uomo/natura, su un futuro possibile per questo nostro pianeta.\nLe immagini scorrono sulle note del canone in Re maggiore di Pachelbel e si intrecciano alle sue parole, ai primi progetti per Alchimia "per i quali avevo bisogno di trovare una ragione che non fosse solo la funzione, ma nascesse da una storia, da una evocazione che li rendesse speciali e capaci di raccontare." E poi il luogo del lavoro, "un luogo bello, dove andare e avere il piacere di stare. Un luogo di seduzione intellettuale, che crea curiosità, interesse all'apprendimento, desiderio di conoscenza. Un luogo che stimoli le relazioni e la riflessione, dove scoprire chi sono gli altri e chi siamo noi stessi. Un luogo dove realizzarsi e dove rendere reali gli ideali."\nSi potrebbe continuare all'infinito... Ma come rendere, con le sole parole, quella voce cosi pacata, filtrata quasi da una conoscenza superiore e rarefatta, dove ritrovi l'insegnamento e il valore grande di che cosa significhi davvero "fare architettura".